I SÉANCE DU ï3 MAI 1918. 767 



Dans la partie comptée comme Fe^O'', il y a environ o, 5 de APO'. Ces 

 analyses mettent en évidence deux résultats importants également signalés 

 par M. Rengade : 



i" La zone grise, directement chauffée par la flamme et exposée à l'action 

 des poussières ferrugineuses, est moins chargée en oxydes basiques que les 

 couches supérieures, plus éloignées cependant de l'atmosphère du four. 



2° Il y a un grand enrichissement des zones brunes et jaune clair en 

 chaux, cet enrichissement étant relativement plus considérable dans la 

 brique qui a fondu le plus rapidement. 



Nous avons étudié expérimentalement ces deux phénomènes au labora- 

 toire. 



La pénétration de l'oxyde de fer à l'intérieur de la brique se fait par 

 ascension capillaire. En plaçant sur un morceau de brique imprégné de fer 

 une pâte de brique semblable, mais non ferrugineuse, et chauffant pendant 

 une heure à 1600°, on constate que la coloration due au fer s'est élevée à 

 une hauteur de 5'"™ environ dans la brique neuve. 



Cette pénétration de l'oxyde de fer est beaucoup plus active en milieu 

 réducteur. Une pastille de i^ d'oxyde de fer comprimé, posée sur une 

 brique de silice et chauffée à 1200°, provoque la formation dans la brique 

 d'une cavité ayant exactement le diamètre et le volume de la pastille 

 d'oxyde. Le silicate de fer formé se diffuse au-dessous, dans le corps de la 

 brique. La même expérience, recommencée en milieu oxydant, ne donne 

 aucune pénétration du fer jusqu'à i/|Oo". La pastille reste intacte à la surface 

 de la brique. 



La diminution de la proportion d'oxyde basique, dans la partie chauffée 

 directement par la flamme, tient à ce que la brique se contracte, diminue 

 de porosité, en expulsant la scorie ferrugineuse qui remonte dans les 

 régions moins chaudes. Une briquette ferrugineuse, découpée dans la 

 région B d'une brique usagée, a pris un retrait de o, 5 pour t 00 après chauf- 

 fage de I heure à 1600". La brique primitive, non ferrugineuse, chauffée 

 dans les mêmes conditions, avait gonflé de 5 pour 100 par suite de la 

 transformation du quartz en silice de plus faible densité. Ce retrait va 

 en croissant avec le temps, en même temps que les cristaux de tridymite 

 continuent à augmenter de dimensions. 



On constate très aisément sur les briques en service ce retrait, toutes les 

 fois au moins qu'elles n'ont pas été fondues superficiellement par un coup 

 de feu. Elles présentent, sur leur surface extérieure, une petite plaquette 



cSf 



